( 548 ) 



sous le nom de verre pte de riz, est remarquable. C'est un silicate simple 

 de potasse , dont la demi-opacit est due une vitrification incomplte qui a 

 laiss des grains de quartz non fondus interposs dans la masse. 

 Il contient, d'aprs mes analyses : 



Silice 80,9 



Potasse '7)6 



Alumine et traces d'oxyde de fer. . 0,8 



Chaux 0,7 



100, G 



Ce verre n'attire point l'humidit de l'air; l'eau bouillante ne l'attaque 

 mme point, l'aide d'une buUition prolonge, ainsi que cela semblerait 

 devoir rsulter de sa composition. Il diffre du verre soluble dont M. Fuchs, 

 de Munich, a propos remploi pour ter aux bois et aux tissus leur inflam- 

 mabilit, en ce qu'il contient environ 10 pour 100 de silice dplus que ce 

 dernier verre. 



Nos fabriques de cristaux font aussi du verre agate, mais leur verre pr- 

 sente une composition diffrente, si j'en juge d aprs l'analyse d'un chan- 

 tillon qui contenait de fortes proportions de plomb et de chaux. 



Le verre agate remplace en Allemagne notre verre opale. tant moins 

 fusible que ce dernier, il reoit mieux la dorure, l'argenture et les couleurs 

 de mouffle. Cet avantage existe, d'ailleurs, pour tous les verres fabriqus en 

 Bohme, et surtout, au grand regret des chimistes franais, pour les verres 

 destins nos laboratoires et aux fabriques de produits chimiques. Le bois 

 cote en Bohme le tiers ou le quart de ce qu'il vaut en France. 



)> Aventurine artificielle. Un chantillon de ce curieux produit , qui 

 venait des fabriques de Bigaglia, Murano et Venise, m'a donn les r- 

 sultats suivants : 



Silice 67,7 



Chaux 8,9 



Sesquioxyde de fer 3,5 



Oxyde d'tain 2,3 



Cuivre mtallique 3,9 



Oxyde de plomb 1,1 



Potasse 5,5 



Soude. 



7 



I 



100,0 



Ce verre contient, en outre, des traces d'alumine, de magnsie et 

 d'acide phosphorique ou d'acide borique. 



